APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 51 5 



les fonds, traversés au centre par un tube de fer, dé- 

 bordent largement le pourtour, constitue une sorte de 

 bobine de 50 cm. de diamètre, sur laquelle le fil est 

 enroulé en tours bien jointifs, en couches séparées par 

 du papier épais, et finalement entouré de bourre d'a- 

 miante; la chaudière est remplie d'eau que l'on main- 

 tient en ébuUition pendant quatre ou cinq jours ; la 

 température est ensuite abaissée progressivement jus- 

 que vers 40°, en trois ou quatre semaines. Enfin, on 

 expose encore, pendant deux ou trois semaines ou 

 davantage si possible, le fil à une température comprise 

 entre 25° et 35°. On peut, en une seule opération, 

 étuver plus d'un kilomètre de fil. 



Dans les fils construits jusqu'à ces derniers temps 

 sur les indications de M. Jâderin, comme aussi dans 

 ceux que nous avons, M. Benoît et moi, fait exécuter 

 au début, les réglettes terminales étaient en laiton 

 argenté ou nickelé. Mais il est facile de voir que, si l'on 

 arrive à abaisser jusqu'aux extrêmes limites la dilata- 

 tion de l'invar, le seul fait de l'adjonction de réglettes 

 de 10 à 15 cm de laiton peut modifier de plus de 

 moitié la dilatation moyenne du fil tout équipé. Il 

 nous a donc semblé utile de substituer aux réglettes 

 primitives des réglettes d'invar à section triangulaire, 

 forées et entièrement façonnées en partant d'une barre 

 laminée ; cette substitution nous semblait d'autant 

 plus indiquée que les réglettes terminales, souvent te- 

 nues à la main par les observateurs, possèdent une 

 température sans cesse variable, et dont la détermina- 

 tion est impossible. La dureté de l'invar, beaucoup 

 plus grande que celle du laiton, est une garantie de la 

 conservation des traits qui, dans les fils du premier 



